, ' 585 



theile eines guten Cementes in erforderlicher Menge enthalte. Die 

 Untersuchung des Minerales zerfiel in zwei Abtheilungen , nämlich 

 in die Analyse des in Salzsäure löslichen Theiles und jene des in 

 Salzsäure unlöslichen Theiles. 



1. Untersucliung" des in Salzsäure löslichen Theiles. 



Bei der qualitativen Analyse wurden in der durch Behandeln 

 des Kalksteines mit Salzsäure erhaltenen Flüssigkeit folgende Be- 

 standtheile nachgewiesen : Kalk, Magnesia, Thonerde, Eisenoxydul, 

 Kohlensäure, nebst Spuren von Mangan , Schwefelsäure und Phos- 

 phorsäure. 



Die quantitative Bestimmung des löslichen Theiles geschah 

 derart, dass nach erfolgter Oxydation mit Salpetersäure zuerst 

 das Eisenoxyd und die Thonerde mit Ammoniak herausgefällt wur- 

 den, welche beiden Substanzen sich weiter durch Aetzkali trennen 

 Hessen. Der Kalk wurde sodann mittelst phosphorsaurem Natron 

 auf die gewöhnliche Weise bestimmt. 



Die hierbei erhaltenen Daten sind folgende : 



I. II. 



Genommen zur Analyse 1 "0260 Grammen 0-9410 



erhalten an Eisenoxyd 0-0261 „ 0-0215 



„ „ Thonerde 0-1035 „ 0-0990 



„ „ kohlensaurem Kalk. . 0-4937 „ 0-4574 



„ „ zweibasig -phosphor- 

 saurer Magnesia ... . 0-0694 „ 0-0620 

 Rechnet man nun das Eisenoxyd auf Eisenoxydul zurück und 

 denkt sich dieses sowie die vorhandene Magnesia und den Kalk als 

 kohlensaure Salze vorhanden, so ergibt sich in Procenten ausge- 

 drückt folgende Zusammensetzung des in Salzsäure löslichen 

 Theiles vom Sieveringer Kalkstein: 



Kohlensaurer Kalk 48 • 357 



Kohlensaure Magnesia 2-502 



Kohlensaures Eisenoxydul .... 3-502 



Thonerde 10-306 



Schwefelsaurer Kalk \ 



Phosphorsaurer Kalk [ Spuren. 



Manganoxydul (?) ) 



Totalgewicht des in Salzsäure lösl. Theiles 64-667 Proceiite. 



